표 1 에 나타낸 바 와 같이 알루미늄 합금 A 1 내지 A 6 을 조성 으로 용융 및 조정 하 였 고 , 용융물 을 DC 캐스팅 공정 에 의해 캐스팅 하 여 알루미늄 합금 인고 트 를 제조 하 였 다 . 각 인고 트 를 10 시간 동안 530 ℃ 에 놓 은 다음 , 통상 의 방법 에 따라 열간 압연 및 냉간 압연 을 실시 하 여 1 mm 두께 의 합 금판 을 얻 었 다 . 이렇게 하 여 얻 어 진 각 합 금판 을 530 ℃ 에서 용체 처리 를 실시 한 후 , 실온 으로 급속히 냉각 하 였 다 . 용체 처리 및 급속 한 냉각 후 , 각 합 금판 을 실온 에서 60 일 동안 방치 하 였 다 . 그 후 , 각 합 금판 의 드로잉 시 억제 주변 부 가 되 는 부분 을 표 2 에 나타낸 가열 조건 하 에서 부분 전환 열처리 를 행하 였 다 . 각 합 금판 전체 를 상온 으로 냉각 한 후 , 24 시간 의 상온 방치 기간 에 있 어서 , 합 금판 을 비 가 열부 와 가 열부 의 강도 ( 인장 강도 및 0 . 2 % 내력 ) 측정 , 한계 드로잉 비 ( LDR ) , 및 가 열부 의 도막 베 이크 강도 의 측정 에 사용 하 였 다 . 또한 , 24 시간 의 상온 방치 기간 에 있 어서 가 열부 의 헤 밍 성 을 측정 하 였 다 .